— 195 — 



material waren die Verfasser in der Lage, eine Anzahl guter neuer Tur- 

 malinanalysen auszuführen, die folgende Resultate lieferten: 



I. Turmalin von Snarum (schwarz) , II. von Alabaschka (schwarz), 

 III. Piedra blanca (schwarz), 1Y. Tamatawe (schwarz), V. Mursinsk (schwarz), 

 VI. Öhlapian (schwarz), VII. Buchworth, Australien (schwarz), VIII. Bar- 

 rado Perahy, Brasilien (grün), IX. Brasilien (grün). 





T 

 1. 



TT 

 11. 



TTT 

 III. 



IV 

 1 v . 



V . 



VT 

 V 1. 



VTT 

 V 11. 



VT TT 

 V III. 





Si 2 



35.64 



35.41 



34.73 



35.48 



34.88 



35.69 



35.50 



37.40 



37.05 



B,0, 



2 ^3 



9.93 



10.14 



9.64 



9.49 



8.94 



9.84 



8.34 



10.74 



9.09 



Ti0 2 



1.10 





0.30 



1.22 



0.27 



0.86 









Fl 





0.28 



0.47 



0.33 



0.51 





0.77 



0.98 



1.15 



Al 2 3 



29.41 



33.75 



31.69 



25.83 



34.58 



30.79 



34.39 



39.02 



40.03 



Fe 2 3 



2.90 





3.18 



6.68 





3.65 









FeO 



6.56 



13.42 



10.14 



7.99 



14.40 



5.46 



14.26 



2.35 



2.36 



MnO 



Sp. 



Sp. 



0.16 



Sp. 



0.24 



Sp. 



Sp. 



2.57 



2.35 



CaO 



1.65 



0.17 



0.36 



2.03 



0.20 



1.54 



Sp. 



0.60 



0.47 



MgO 



8.00 



1.57 



3.47 



6.90 



1.32 



8.12 



0.51 



0.20 



0.32 



Li 2 

















1.33 



0.60 



K 2 



0.16 



0.34 



0.15 



0.29 



0.05 



0.27 



Sp. 



0.29 



Sp. 



Na 2 



3.03 



2.08 



2.85 



1.92 



2.70 



2.53 



3.43 



3.59 



3.18 



H 2 



2.94 



3.41 



3.44 



2.58 



2.87 



3.20 



3.34 



3.08 



3.23 



Summe 



101.32 



100.57 



100.58 



100.74 



100.96 



101.95 



100.54 



102.15 



99.83 



G 



3.134 



3.138 



3.173 



3.195 



3.210 



3.084 



3.173 



3.029 





Aus diesen Analysen berechnet sich die allen Tur malinen ge- 

 meinschaftliche Formel eines einfachen Bororthosilicates R 9 . B 2 . 

 (Si 4 ) 2 , welche in der folgenden Structur einen Ausdruck finden würde : 



i 







Die Verf. wollen die Arbeit fortsetzen (vergl. das übernächste Ref. 

 p. 199, wo aber der Name des Verf. „Kaib. £t statt „Calb" geschrieben ist). 



Streng-. 



R. Scharizer : Übe r d i e c h e m i s c h e C o n s t i t u t i o n u n d ü b e r 

 dieFarbe der Turmaline v o n Schüttenhofen. (Zeitschr. f. Kryst- 

 XV. 1889. p. 337.) 



A. Die morphologischen und paragenetischen Eigen- 

 thümlichkeiten der Turmaline von Schüttenhofen. Die ge- 



n* 



